## Jurnal Talenta Sipil, 4(1), Februari 2021, 1-5
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v4i1.42

## Analisis Perbandingan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton Yang Menggunakan Pasir Sungai Batang Asai Dan Pasir Sungai Batanghari
Frans Jovian Asmara, Suhendra * , Annisaa Dwiretnani
Prodi Teknik Sipil Universitas Batanghari
* Correspondence email: suhendra_domas@yahoo.com
Abstrak. Beton adalah material konstruksi yang pada saat ini sudah sangat umum digunakan . Bahan-bahan penyusun beton antara lain agregat kasar, agregat halus, semen, air. Pentingnya mengetahui pemilihan penggunaan material salah satunya  agregat halus (pasir),  mengingat  pasir  memliki  4  (empat)  tipe  zona  yang  berbeda  yaitu  pasir  kasar,  pasir  agak  kasar,  pasir  halus,  pasir  agak halus.  yang  tentunya  ukuran  butrian  agregat  halus  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  dari  campuran  beton  menentukan  mutu beton. Penelitian ini menggunakan beton normal, yang merupakan campuran antara air, semen, agregat kasar (batu pecah), agregat halus (pasir), agregat halus yang digunakan berasal dari sungai Batanghari (Ps Bh) dan sungai batang asai (Ps Ba). pada pengujian kuat Tekan beton dan kuat Tarik belah beton dengan mutu f’c = 20 Mpa dan untuk mutu rencana f’cr = 27 Mpa, Benda uji yang digunakan pada penelitian ini berbentuk silinder dengan ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dengan uji kuat tekan beton dilakukan pada umur 7, 14 dan 28 hari, dan untuk uji kuat Tarik belah umur 28hari. Hasil uji kuat tekan  kedua  jenis benda uji hanya memenuhi f’cnya (20 Mpa) dan tidak memenuhi fc’r (27 Mpa). Hasil uji menunjukkan kedua nilai kuat tekan umur 28hari relatif sama Ps ba = 20,97 Mpa dan Ps Bh = 19,99 Mpa. Untuk kuat Tarik belah betonnya masih termasuk pada batasan kuat Tarik beton normal (9 – 15%) darikuat tekannya. Kuat Tarik belah beton Ps Bh lebih besar dibandingkan beton Ps Ba.
Kata kunci : Agregat Halus, Kuat Tekan Beton, Kuat Tarik Beton

## PENDAHULUAN
Sungai Batanghari memiliki panjang sekitar 800 km. Aliran dari sungai ini melalui beberapa daerah yang ada di provinsi  Sumatera  Barat  dan  provinsi  Jambi,  seperti  Kabupaten  Solok  Selatan,  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten Bungo,  Kabupaten  Tebo,  Kabupaten  Batang  Hari,  Kota  Jambi,  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur,  sebelum  lepas  ke  perairan  timur  sumatera  dekat  Muara  Sabak.  Pada  sungai  Batanghari  ada  banyak sungai  lain  yang  bermuara  padanya  di  antaranya  Batang  Sangir,  Batang  Merangin,  Batang  Tebo,  Batang  Tembesi, Batang Asai dan lain sebagainya.
Dari  beberapa  sungai  yang  bermuara  pada  sungai  Batanghari,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  pengamatan agregat  halus  (pasir)  pada  sungai  Batang  Asai,  Dimana  dari  pengamatan  yang  dilakukan  secara  langsung  pasir  dari sungai  Batanghari  memiliki  campuran  antara  pasir  dan  kerikil,  sedangkan  pasir  dari  sungai  Batang  Asai  memiliki campuran  antara  pasir  dan  batu  atau  sering  disebut  sebagai  sirtu.  Oleh  beberapa  masyarakat  Kabupaten  Sarolangun, sirtu dijadikan sebagai mata pencarian, batu dari sirtu memiliki nilai jual lebih tinggi ketimbang menjual sirtu secara langsung.  batu  dari  sirtu  di  sortir  perseorangan  secara  manual  dari  tumpukan  sirtu  kemudian  dicuci  bersih  dan  bisa dimanfaatkan sebagai batu hiasan taman, bahan pembuatan kaca, bahan pembuat keramik dan lain-lain. Sementara itu tersisa tumpukan pasir dari sortiran sirtu, sehingga perlu diteliti lebih lanjut sebagai bahan campuran beton.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  hasil  dari  pengujian  nilai  kuat  tekan  beton  dan  nilai  kuat  tarik  beton  pada  umur  yang direncanakan dengan perbandingan material yang sama namun dengan pasir yang berbeda tempat pengambilannya.
2. Untuk  mengetahui  kualitas  pasir  mana  yang  lebih  baik  antara  pasir  sungai  Batanghari  (Ps  Bh)  dan  pasir  sungai Batang Asai (Ps Ba) yang digunakan untuk membuat campuran beton lebih kuat.

## METODE Metode Dan Proses Perancangan
Lokasi penelitian di Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi, Jalan Slamet Riyadi – Broni, Jambi.
Adapun material dan benda uji yang akan digunkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Agregat halus berupa pasir yang di ambil di Sungai Batang Asai dan Sungai Batanghari
2. Agregat kasar berupa batu pecah.
3. Air dari Laboratorium Teknik Universitas Batanghari Jambi sebagai campuran untuk pengecoran.
4. Semen Portland Composite Cement (PCC) dari toko semen di Kota Jambi.
5. Pengujian kuat tekan dilakukan untuk benda uji yang berumur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Sedangkan pengujian kuat tarik belah dilakukan untuk  benda uji yang berumur 28 hari saja.
Frans  Jovian  Asmara,  Suhendra  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisis  Perbandingan  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton  Yang Menggunakan Pasir Sungai Batang Asai Dan Pasir Sungai Batanghari
6. Pengujian menggunakan benda  uji beton silinder 150mm x 300mm.

## Pembuatan Benda Uji
Benda  uji  yang  akan  dibuat  pada  penelitian  ini  adalah  silinder  dengan    diameter  150  mm  x  Tinggi  300  mm sebanyak 12 benda uji Ps Ba dan 12 Benda Uji Ps Bh.

## Langkah-Langkah Pengujian
1. Persiapkan agregat untuk di uji kualitasnya.
2. Pengujian  agregat  berupa  :  Analisa  saringan,  berat  isi,  berat  jenis,  abrasi,  lolos  saringan  No.200,  impact  test, crushing test, kadar lumpur, kotoran organik, dan kadar air.
3. Setelah semua pengujian selesai dan didapat hasil kualitas agregatnya maka di rancang untuk pembuatan benda uji menggunakan metode ACI.
4. Kemudian lakukan pengecoran benda uji.
5. Cetak benda uji menggunakan mol silinder, besok harinya buka dari cetakan.
6. Lakukan perawatan berupa perendaman ke dalam bak berisi air.
7. Sesuai umur pengujian, ambil benda uji dari tempat perendaman dan timbang.
8. Letakan benda uji di mesin tekan.
9. Lakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton
10. Catat nilai beban yang menyebabkan benda uji hancur di mesin tekan.
Frans  Jovian  Asmara,  Suhendra  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisis  Perbandingan  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton  Yang

## Menggunakan Pasir Sungai Batang Asai Dan Pasir Sungai Batanghari

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Agregat  kasar  yang  digunakan  berupa  batu  pecah  yang  di  ambil  dari  PT.  Citra  Beton  dengan  ukuran  nominal maksimum  agregat  ditetapkan  1  1/2”  (37,5  mm).  Gradasi  agregat  yang  dipakai  berdasarkan  ASTM  C  33-03 Sieve Number 57 dengan susunan saringan 1”, ½”, No.4, No.8.
Pengujian dan susunan gradasi dari dua agregat halus dari sungai yang Berbeda yaitu Pasir dari Sungai Batang Asai  (Ps  Ba)  dan  Pasir  dari  Sungai  Bataghari  (Ps  Bh)  berdasarkan  ASTM  C  33–03  dengan    susunan  saringan  3/8”, No.4, No.8, No.16, No.30, No.50, No.100 dan sebagai pelengkap ditambahkan saringan No.200 dan Pan.

## Hasil Pengujian Agregat
Hasil Pengujian Agregat Kasar dan kedua Agregat Halus yang digunakan akan disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Hasil Pengujian Agregat No Macam Pengujian Hasil Uji Syarat Mutu Metode Uji / Standard Ps Ba Ps Bh 1 Berat Jenis Agregat Kasar SNI 1969 : 2008 - Berat Jenis Kering 2,625 2,625 - Berat Jenis JPK 2,645 2,645 - Berat Jenis Semu 2,68 2,68 - Peresapan 0,805 0,805 2 Berat Jenis Agregat Halus SNI 1970 : 2008 - Berat Jenis Kering 2,64 2,545 - Berat Jenis JPK 2,59 2,585 - Berat Jenis Semu 2,635 2,655 - Peresapan 1,12 1,62 3 Ketahanan Agregat Pada Keausan/Abrasi Test (%) 17,6 17,6 Max 40% SNI 2417 : 2008 4 Ketahanan Agregat Pada Tumbukan/Impact Test (%) 15,05 15,07 20%-30%  SNI 03-4426-1997 5 Berat Isi Agregat Kasar SNI 03-4808-1998 - Lepas (kg/Liter) 1,49 1,49 - Padat (kg/Liter) 1,52 1,52 6 Berat Isi Agregat Halus SNI 03-4808-1998 - Lepas (kg/Liter) - Padat (kg/Liter) 1,58 1,685 1,5 1,585 7 Kadar Lumpur Agregat Kasar (%) 1 1 Max 1% ASTM C-142-97 8 Kadar Lumpur Agregat Halus (%) 0,83 1,6 Max 1% ASTM C-142-97 9 Benda Uji Lolos Saringan No. 200 (%) Agregat kasar 0,43 0,30 SNI 03-4142-1996 10 Benda Uji Lolos Saringan No. 200 (%) Agregat Halus 2,11 0,84 SNI 03-4142-1996 11 Pengujian Ketahanan Agregat Terhadap Tekanan/Chrusing (%) 26,01 26,01 Max 40% SNI 03-1757-1990 12 Analisa Saringan Agregat Kasar SNI 03-1968-1990
1 1/2” 1"
1/2"
100
98,99 37,19 100 99,37 50,45 100 95-100 25-60 No. 4 0,43 0,82 0-10 No. 8 0 0 0-5
13 Analisa Saringan Agregat Halus
SNI 03-1968-1990 3/8” No.4 No.8
100 98,2 83,1 100 99,7 97,6 100 95-100 80-100 No.16 71 88,85 50-85 No.30 No. 50 No. 100 Modulus Kehalusan 50,5 720,4 3,6 2,73 42,2 7,4 0,8 2,63 25-60 5-30 0-10
Sumber : Data Olahan (2019)

## Hasil Perhitungan Rancangan Campuran Beton
Hasil  dari  perhitungan  rancangan  campuran  menggunakan  Metode  SNI  7656:2012  (Adopsi  ACI  211.1-91) akan di tabelkan sebagai berikut ini :
Frans  Jovian  Asmara,  Suhendra  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisis  Perbandingan  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton  Yang Menggunakan Pasir Sungai Batang Asai Dan Pasir Sungai Batanghari
Tabel 2. Hasil Perhitungan Rancangan Campuran Beton Untuk 12 silinder masing-masing Kode benda Uji Kode Benda Uji Air  (Liter) Semen (Kg) Agregat Kasar (kg) Agregat Halus (Kg) Total (Kg) Ps Ba 17,63 35,52 79,08 53,78 186,01 Ps Bh 18 36 79,68 51,52 185,2
Sumber : Data Olahan (2019)

## Pengujian Kuat Tekan Beton dan Kuat Tarik Belah Beton
Pelaksanaan pengujian kuat tekan pada benda uji adalah pada umur 7, 14 dan 28 hari  dan pengujian kuat tarik belah ada umur 28 hari, dengan jumlah masing masing benda uji 3 (tiga) buah yang berbentuk silinder untuk masing – masing Trial Mix.
Grafik Hasil Pengujian Kuat Tekan disajikan dalam gambar berikut :
Gambar 2. Kuat Tekan Benda Uji Ps Ba dan Ps Bh Sumber : Data Olahan (2019)
Dari grafik di atas terlihat bahwa pola nilai kuat tekan meningkat seiring bertambahnya umur beton. Kuat tekan benda  uji  yang  menggunakan  pasir  sungai  batang  asai  menunjukkan  nilai  yang  lebih  tinggi  dari  yang  menggunakan pasir batanghari di tiap umur uji. Namun, kuat tekan kedua benda uji tidak mencapai nilai f’cr (27 MPa) pada umur 28 hari. kuat tekan kedua jenis benda uji hanya memenuhi nilai fc’ (20 MPa), dimana benda uji Ps Ba sebesar 20,97 MPa dan benda uji Ps Bh sebesar 19,99 MPa.
Hasil  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton  yang  berumur  28  hari  dan  korelasinya  dengan  kuat  tekan  betin  yang berumur 28 hari disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 3. Kuat Tarik Belah Beton Benda Uji Silinder Umur 28 Hari Kode Benda Uji Kuat tekan (MPa) Kuat Tarik (MPa) Kuat Tarik Belah terhadap kuat tekan (%) Ps Ba 20,97 1,94 9,25 Ps Bh 19,99 2,3 11,51
Sumber : Data Olahan (2019)
Uji  kuat  tarik  belah  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  hasil  yang  sedikit  berbeda.  Kuat  tarik  belah  Ps  Bh  lebih tinggi dibanding Ps Ba. Kuat tarik belah Ps Ba adalah 1,94 Mpa (9,25% dari kuat tekannya) dan kuat tarik belah Ps Bh adalah  2,3  Mpa  (11,51%  dari  kuat  tekannya).  Namun  demikian  kedua  nilai  kuat  tarik  belah  masih  termasuk  dalam kriteria persyaratan (9% – 15%) dari kuat tekannya

## Frans  Jovian  Asmara,  Suhendra  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisis  Perbandingan  Kuat  Tekan  dan  Kuat  Tarik  Beton  Yang Menggunakan Pasir Sungai Batang Asai Dan Pasir Sungai Batanghari

## SIMPULAN
1. Material  yang  digunakan  pada  pembuatan  beton  ini  adalah  agregat  halus  dari  Kabupaten  Sarolangun  Kecamatan Pelawan  pada  aliran  sungai  batang  asai  (Ps  Ba)  dengan  modulus  kehalusan  2,732  dan  agregat  halus  dari  Desa Rengas Bandung Kabupaten Muaro Jambi pada aliran sungai Batanghari (Ps Bh) dengan modulus kehalusan 2,63 dimana kedua sampel pasir ini termasuk pada Tipe II (agak kasar), Agregat kasar berupa batu pecah diperoleh dari PT. Citra Beton yang berasal dari Tungkal Ulu dengan modulus kehalusan 6,56.
2. Dari  hasil  pengujian  kotoran  organik,  pasir  dari  sungai  batang  asai  mengandung  sedikit  kotoran  organik  yaitu  di angka  1  pada organic  plate dan  pasir  dari  sungai  Batanghari  mengandung  lebih  banyak  kotoran  organik  yaitu  di angka 3 pada organic plate . 3. Hasil uji kuat tekan kedua jenis benda uji hanya memenuhi fc’ (20 MPa) dan tidak memenuhi fc’r (27 MPa). Hasil uji menunjukkan kedua nilai kuat tekan umur 28 hari relatif sama ( Ps Ba = 20,97 Mpa dan Ps Bh 19,99 MPa).
4. Kuat tarik belah kedua jenis benda uji masih termasuk pada batasan kuat tarik belah beton normal ( 9 – 15% ) dari kuat tekannya. Kuat tarik belah beton Ps Bh lebih besar dibandingkan beton Ps Ba.

## Saran
Penelitian  lebih  lanjut  tentang  perbandingan  agregat  kasar  antara  agregat  kasar  dari  sungai  batanghari  dan agregat kasar dari sungai batangasai yang digunakan dalam campuran pembuatan beton mutu normal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Asroni.,  2017 Teori  Dan  Desain  Balok  Plat  Beton  Bertulang  Berdasarkan  SNI  2847-2013 ,  Muhammadiyah University press, Surakarta. Frans, dkk. 2015. Laporan Praktikum Bahan Beton. Kota Jambi : Universitas Batang Hari. Hulaila,  2007. Tugas  Akhir  Pengaruh  Variasi  Ukuran  Agregat  Halus  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton ,  Program  Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi. Mulyono, T., 2004., Teknologi Beton, Andi, Yogyakarta. Nugraha, P dan Antoni, Adi K., 2007., Teknologi Beton. Andi, Yokyakarta . Sugianto,  2007.  Tugas  Akhir Kuat  Tekan  Benda  Uji  Silinder  Beton  Dengan  Variasi  Ukuran  Maksimum  Agregat Kasar , Program Studi Teknik Sipil Faklutas Teknik Universitas Batanghari Jambi Tjokrodimuljo,  K.,2007, Teknologi  Beton ,  Biro  Penerbit  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan  Universitas  Gajah  Mada Yogyakarta.
SNI  03-1968-1990. Metode  Pengujian  Tentang  Analisa  Saringan  Agregat  Halus  Dan  Kasar .  Badan  Standardisasi Nasional (BSN).
SNI 03-1971-1990. Metode Pengujian Kadar Air Agregat. Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI  03-4142-1996. Metode  Pengujian  Jumlah  Bahan  Dalam  Agregat  Yang  Lolos  Saringan  No.200. Badan Standardisasi Nasional (BSN).
SNI  03-4426-1997. Metode  Pengujian  Ketahanan  Agregat  Dengan  Alat  Tumbuk. Badan  Standardisasi  Nasional (BSN).
SNI  03-4804-199. Metode  Pengujian  Bobot  Isi  Dan  Rongga  Udara  Dalam  Agregat. Badan  Standardisasi  Nasional (BSN).
SNI 03-2491-2002 Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton. Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 1969 : 2008. Cara Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Kasar . Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI 1970 : 2008. Cara Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus. Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI  2417  :  2008. Cara  Uji  Keausan  Agregat  Dengan  Mesin  Abrasi  Los  Angeles. Badan  Standardisasi  Nasional (BSN).
SNI 2847-2013. Persayaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung. Badan Standardisasi Nasional (BSN). . https://www.ilmutekniksipil.com/bahan-bangunan/pemeriksaan-modulus-halus-pasir. Admin,  4  Mei  2013,  Diakses pada hari minggu, 7 april 2019, jam 08.28 WIB https://www.academia.edu/25690229/PENGUJIAN_AGREGAT_KADAR_AIR_AGREGAT_KASAR. Rahmandika, 2 Agustus 2017, Diakses pada hari minggu, 7 april 2019, jam 08.36 WIB